( 490 ) 

 déjà formées. De cette uianière s'explique leur impureté, ainsi que la pré- 

 sence éventuelle de petites quantités de chaux dans quelques échantillons 

 de péridot. 



» 2" Lorsqu'on chauffe dans du chlorure de calcium fondu de la ma- 

 gnésie avec de la silice ou avec du kaolin, on trouve le plus souvent des 

 cristaux de pyroxène mélangés au péridot, le chlorure de calcium fournis- 

 sant toujours une certaine quantité de chaux par double décomposition 

 avec les oxydes de magnésium et de fer. 



» Dans toutes ces expériences, le culot de chlorure de calcium contient 

 toujours disséminée au milieu des cristaux île silicates une poudre fine de 

 carbonate de chaux cristallisé, comme on peut s'en assurer au moyen de la 

 loupe. Ce calcaire est produit par la combinaison directe de la chaux fom- 

 nie par le chlorure de calcium avec le gaz acide carbonique contenu dans 

 l'atmosphère de l'intérieur du creuset, qui est complètement entouré de 

 charbons incandescents. Ce fait est d'accord avec les expériences de M. De- 

 bray sur la dissociation du carbonate de chaux, et il prouve que le pyroxène 

 et même le péridot peuvent se former en présence d'un excès de chaux qui 

 se transforme en carbonate après avoir échappé à la combinaison avec la 

 silice. 



» Si l'on opère sur de la silice et de la magnésie mélangées, non jilus dans 

 les proportions où elles se trouvent dans le péridot, mais dans celles qui 

 constituent l'enstatite, on obtient, à la fois, du péridot et du pyroxène. 

 C'est le phénomène qui se produit lorsqu'on porte au rouge vif le mélange 



suivant : 



Silice 6 grammes. 



Magnésie 4 " 



Chlorure de calcium loo >• 



On obtient lo grammes de très-beaux cristaux, dans lesquels on distingue 

 des poids à peu près égaux de chacune de ces deux espèces minérales ; si 

 on élève la proportion de silice en portant son poids à lo grammes, il se 

 forme au fond du creuset un culot vitrifié, et Ton obtient un poids total de 

 cristaux plus petit; mais la proportion des cristaux de pyroxène y est plus 

 forte. Dans ces conditions, en présence de la chaux, il n'a pas été possible 

 de reproduire l'enstatite. 



» Lorsqu'on diminue la proportion de la silice par rapport à celle de la 

 magnésie et qu'on emploie : 



Silice 4 grammes. 



Magnésie 6 » 



Sesquioxyde de fer 6 » 



